384 GALVANOPLASTICA 



Cercai di preservare le prime della spontanea ossida- 

 zione , vestendole di una leggiera argentatura, per via elet- 

 trica, la quale quantunque ben riuscita non valeva a di- 

 fenderla. 



Ho variato questa pratica in varie guise da cui sono 

 emerse altre considerazioni speciose, che ora ommetto per 

 brevità, e terminerò coli' esporre ciò, che mi condusse ad 

 avere costantemente le prove in rame conservabili. 



Superiormente ho detto, che la riproduzione di og- 

 getti levigati è felice, purché si adoperi una corrente elet- 

 trica di una intensità proporzionata all' ampiezza della 

 superfìcie da vestire di rame^ e proporzionata alla con- 

 centrazione della soluzione di solfato di rame, ma si ri- 

 scontra una sola differenza, che quando la soluzione di 

 rame è molto intensa, il deposito è generale, ma non 

 continuato, ha la struttura cristallina, e lascia così una 

 infìnità di spazietti scoperti della forma, rappresentando 

 una guisa di finissima rete di rame. Perciò le prove foto- 

 geniche provenienti da un primo deposito reticolato sono 

 appunto quelle, che hanno la massima tendenza all'ossi- 

 dazione. Forse la loro superficie conterrà de' pori benché 

 impercettibili alla vista armata anche di microscopio, nei 

 quali si nasconda il principio ossidante. Le altre prove otte- 

 nute, con una soluzione di rame facile alla decomposizione, 

 che producevano un deposito continuato, sono identiche a 

 quelle per l'apparenza, ma più durevoli colla loro dipinta 

 e limpida superficie. 



Faccio voti acciocché la bontà vostra, o chiarissimi 

 Accademici, voglia al solito compatire questi miei deboli 

 studj, i quali se troveranno nel favor vostro un incorag- 

 giamento, avrò in questo un nuovo [impulso a continuare 

 questi lavori. 



